Държавен вестник, бр. 24, 2017 г., стр. 129

БРОЙ  24	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  129  
Характеристика/
стандарти за прилагане
Изискване
3. изисквания за състоянието на повърхността;
4. необходима чистота и сухота на повърхността; и
5. допълнителна катодна защита, ако има (когато покривната систе­
ма има в допълнение катодна защита, тя трябва да бъде съвместима 
с нея).
Продуктите на производителите на покривни системи трябва да 
имат работна характеристика и технически данни. Производителите 
трябва да са в състояние да осигурят необходима техническа помощ. 
Работната характеристика, техническите данни и техническата по­
мощ (ако е оказана такава) трябва да бъдат записани в Техническия 
паспорт на покритието. 
Покритието, нанасяно под палуби, нагрявани от слънцето, или вер­
тикални прегради, формиращи граници с нагреваеми пространства, 
трябва да издържа многократно на нагряване и/или охлаждане, без 
да се рони. 
2. Вид на покривната система
Епоксидни покривни системи.
Други покривни системи за работа в съответствие с тестовата про­
цедура в Приложение 1.
Многопластова система с различен цвят на всеки пласт е препоръчи-
телна. 
Най-горният пласт трябва да бъде със светъл цвят, за да улесни тех­
ническия надзор. 
3. Предварителен тест за ка­
чество на покритието 
Епоксидните системи, тествани преди датата на влизане в сила на 
този Стандарт в лаборатории чрез метод, отговарящ на тестовата 
процедура в Приложение 1 или еквивалентен, който отговаря на 
изискванията за предпазване от ръжда и образуване на шупли, или 
които имат документ, удостоверяващ, че повърхност, изложена на 
влияние в продължение на 5 години, е с крайно състояние не по-
лошо от „ДОБРО“, могат да бъдат приети. 
Тестване в съответствие с процедурата в Приложение 1 или еквива­
лентна е необходимо за всички други системи. 
4. Технически изисквания към 
работата
Трябва да има минимум две ивични покрития и две покрития със 
спрей освен в случаите, когато второто ивично покритие, където 
има заваряване, може да бъде пропуснато, тъй като отговаря на 
изискванията за НДСФ, с цел избягване на прекомерна дебелина на 
слоевете. 
Всякакво редуциране на втория ивичен слой трябва да бъде детайл­
но описано в Техническия паспорт на покритието. 
Ивичното покритие трябва да бъде нанасяно с четка или валяк. Ва­
лякът трябва да се използва само за цепнатини, пролуки и т.н. 
Всеки слой боя трябва да се е втвърдил при подходящи условия 
преди нанасянето на следващия слой, следвайки препоръките на 
производителя. Замърсители на повърхността, като ръжда, грес, 
прах, сол, нефт и др., трябва да бъдат отстранени преди боядисване 
посредством съответния метод, описан в препоръките на произво­
дителя на боя. 
Абразивните елементи, попаднали в покритието, трябва да бъдат от­
странени. Техническите изисквания към работата трябва да включ­
ват време преди употреба и време за съхнене и пребоядисване, оп­
ределено от производителя.
5. НДСФ (номинална дебели­
на на сухия филм)4 
НДСФ 320 µm с Правило 90/10 за епоксидните покрития; другите 
покривни системи са според изискванията на производителя. 
Максимална дебелина на сухия филм – според подробните изисква­
ния на производителя. 
Трябва да се внимава, за да се избегне увеличаване на дебелината 
при прекомерно нанасяне. Дебелината на мокрия филм трябва регу­
лярно да бъде проверявана при нанасяне. По-тънък слой трябва да 
бъде нанасян на тези участъци, определени като вид и качество от 
производителя. 
4 Начин за измерване и калибрация съгласно SSPC-PA2: 2004. Изискване № 2 за нанасяне на боя.